CALORfMRTRIE 



OKS 



SUBSTANCES FERRO-MAGNÉTIQUKS 



PAU 



P. WEIS8, A. PICCARD et A. CARRARD 



(Suite ^) 



II 



RÉSULTATS 



I. LE NICKEL 



Le nickel qui était à notre disposition se présentait sous la 

 forme de sphères composées de couches concentriques prove- 

 nant de la décomposition du nickel-carbonyle. Il est très pur 

 comme en témoigne l'analyse suivante que nous devons, comme 

 le métal lui-même, à l'obligeance de la « Mond Nickel Company » : 



Ni 99.890 "/'o 



Cn 0.004 Vo 



Fe 0,053 o/o 



C 0.045 % 



S traces 



SiO, 0.008 7o 



Ce nickel a été fondu dans un creuset au moyen du four 

 décrit à la page 41. Mais nous pouvons admettre que sa compo- 

 sition est restée sensiblement la même après la fusion, ceci 



') Voir Archives, t. XLII, p. 378 et t. XLIII. p. 22. 



